tiber die verschiedenen Zustände des hanimergaaren Kupfers. 1 05 



Erstarren gebraclit wird. Die von Herrn Lucas zuerst beobachtete Ent- 

 wickelung von Gasarten, nämlich von SauerstolYgas, wodurch das Aufstei- 

 gen von Silbervegetationen über die schon errstarrte Oberiläche hervor- 

 gebracht wird, kann auf die Erscheinungen nicht angewendet werden, 

 welche beim Erstarren des llüssigen Kupfers eintreten. Selbst bei dem Sil- 

 ber, obgleich die Entwickelung des Sauerstoflgases beim Erkalten und die 

 dadurch bewirkte Zerreissung der schon erstarrten Oberiläche, kaum mehr 

 bezweifelt werden kann , treten noch verschiedene , sehr problematische 

 und genauer zu untersuchende Verhältnisse ein ; allein bei dem Kupfer sind 

 die Bildungen des Spritzkupfers sowohl, als das Zerreissen der schon er- 

 starrten Oberiläche des Metalles durch noch flüssige Metallströme, welche 

 aus dem Innern der Masse herausgedrückt werden und sich durch crater- 

 artige Erhebungen einen Ausweg suchen, gewifs nicht die Wirkungen eines 

 sich entwickelnden Gases, sondern die der Zusammenziehung der Metall- 

 masse beim Akt des Krjstallisirens, in so fern die Erstarrung nicht plötz- 

 lich geschehen kann, sondern von der Oberfläche und von den Seiten 

 nach Innen vorschreitet. Eben so wenig wird dieses Aufsteigen der flüs- 

 sigen Metallströme aus der durchbrochenen und schon erstarrten Ober- 

 fläche, durch eine Ausdehnung des Kupfers, — wie sie bei dem Wismuth 

 statt findet, — bewirkt, denn dem Kupfer kommt eine solche Ausdehnung 

 nicht zu, auch bilden sich jederzeit hohle Räume im Innern der Masse, 

 deren Gröfse und Umfang mit der Menge des ausgetriebenen IMetalles im 

 Verhältnifs stehen. 



Bei dem ganz reinen und vollkommen hanimergaaren Kupfer die 

 richtige Temperatur zu treffen, bei welcher es in die Formen gegossen wer- 

 den mufs um nicht zu steigen und dadurch zur weiteren Verarbeitung fast 

 imbrauchbar zu werden, ist so schwierig und erfordert eine so genaue Kennt- 

 nifs von dem Verhalten des Kupfers in der Schmelzhitze, dafs man das Ver- 

 fahren dabei als ein Geheimnifs in den Fabriken bewahrt, in welchen das 

 Kupfer raffinirt wird. Es ist indefs nicht luiwahrscheinlich, dafs das krystal- 

 linische Gefüge des Kupfers, welches bei der weiteren Verarbeitung dieses 

 Metalles sehr hinderlich ist, auch auf andere Weise als durch die Beobach- 

 tung der richtigen Temperatur beim Giefsen und Erstarren so modificirt 

 werden kann, dafs das Kupfer wenig von seiner Festigkeit einbüfst. Sehr 

 Phys. Abhandl. 1830. O 



